( ii88 ) 



cide nitrique concentré, et, après une demi-heure de contact à chaud, je 

 l'ai décanté et réuni au précédent. Les liquides réunis, évaporés à sec, et 

 le résidu repris avec quelques gouttes d'eau distillée ont fourni une solution 

 dans laquelle j'ai constaté les réactions du plomb. La dernière portion de 

 limaille de la pointe de platine a fourni, dans une recherche quantitative, 

 environ 9,6 pour 100 de plomb. Après de tels traitements, opérés sur la 

 pointe de platine, et après l'avoir lavée et chauffée, j'en voulus déterminer 

 la densité, et à la températiu'e de i5 degrés je la trouvai égale à 19,820. 

 L'augmentation de densité s'explique par la séparation qui avait été faite, 

 sous forme de nitrate, d'une portion du plomb contenu. La présence 

 du plomb dans cette pointe de platine explique la facile fusibilité de 

 l'alliage. 



» Une pointe de platine, pour paratonnerre, achetée à la fabrique 

 de platine des frères Chapuis, à Paris, pesant io^'',6i'j, avait xme densité 

 de 21,16, à la température de i/j degrés; elle ne contenait pas de plomhj, 

 puisqu'elle n'a rien cédé de son poids à l'acide nitrique bouillant. 



» IL L'autre pointe de platine, fondue sur le paratonnerre de l'Observa- 

 toire du Vésuve, pesait jo^'^5']']; et, à la température de 18 degrés, sa den- 

 sité a été trouvée égale à 18,72. 



» La partie extrême, qui était fondue, ne présentait pas la forme sphé- 

 rique, comme la précédente; mais elle avait l'apparence d'un appendice, 

 long, peu épais, et de forme irrégulière; ce qui me fit croire à une plus 

 grande fusibilité de cette pointe de platine, ou à une action exercée sur 

 elleparune chaleur plus élevée. Cette pointe de platine a été laminée, et, 

 sous cette forme, à la température de 19 degrés, elle offrit une densité 

 de 18, 65. Ce résultat diffère peu du nombre (18,72) qui représentait la 

 densité de celte même pointe avant qu'elle eût été soumise au laminoir. 



» Quelques-unes des petites lames extraites de cette pointe de platine 

 furent soumises à l'action de l'acide nitrique concentré et bouillant, et en- 

 suite à l'action de l'acide nitrique faible et chaud. Ce traitement fut répété 

 plusieurs fois, et les liquides acides réunis furent évaporés presque à sec, 

 et ensuite le résidu repris par l'eau distillée. Dans cette solution aqueuse, 

 encore acide, j'ai constaté facilement la présence du plomb. 



» Les mêmes petites lames de platine, après avoir subi l'action de l'a- 

 cide nitrique, et après avoir été lavées et chauffées, ont présenté à 18 de- 

 grés une densité égale à 19,65. D'où il résulte que, par la perte du 

 plomb enlevé par l'acide nitrique, les lamelles ont augmenté de densité. 



